SALZE DES KOBALTS UND NICKELS. 1031 



Zur Gewinnung- des Nickels und Kobalts im metallischen Zustande 

 fällt man die Lösungen ihrer Salze mit Soda und glüht die aus- 

 fallenden kohlensauren Salze, welche hierbei in die Oxydule über- 

 gehen; diese geben dann beim Glühen im Wasserstoffstrome oder 

 sogar mit Salmiak die Metalle, die sich aber, wenn sie als Pulver 

 erhalten werden, leicht oxydiren. Beim Glühen von Nickel- und 

 Kobaltchlor ür im Wasser stoffstrome erhält man die Metalle in glän- 

 zenden Schüppchen. Bas Nickel wird immer viel leichter und 

 früher als das Kobalt reäuzirt; es schmilzt auch leichter und 

 lässt sich in den gewöhnlichen Schmelzöfen zum Schmelzen bringen. 

 Ob ein Schmelzofen eine genügend starke Hitze gibt, prüft man 

 sogar mit Hilfe von Nickel, das darin schmelzen muss. Das Kobalt 

 schmilzt erst bei einer viel höheren Temperatur, welche der Schmelz- 

 temperatur des Eisens nahe kommt. Ueberhaupt zeigt das Kobalt 

 mehr Uebereinstimmung mit dem Eisen, als das Nickel, welches 

 sich mehr dem Kupfer nähert. Beide Metalle besitzen wie das Ei- 

 sen magnetische Eigenschaften, jedoch nur schwache. Das spezifi- 

 sche Gewicht des durch Wasserstoff reduzirten Nickels ist = 9,1 

 und des Kobalts = 8,9, während beide Metalle nach dem Schmel- 

 zen das spez. Gew. 8,5 zeigen. Das Nickel besitzt eine graue, 

 silberweisse Farbe, ist glänzend und sehr dehnbar, so dass es leicht 

 zu sehr dünnem Drahte ausgezogen werden kann, welcher dem 

 Zerreissen ebenso gut widersteht wie Eisendraht. Es lässt sich gut 

 poliren, behält seinen schönen Glanz, da es sich an der Luft nicht 

 oxydirt, und wird daher zur Herstellung verschiedener Gegenstände 

 und namentlich zum Ueberziehen anderer Metalle (Nickeliren) be- 

 nutzt. Beim Nickeliren lässt man den galvanischen Strom auf Lö- 

 sungen von Nickelvitriol einwirken. Das Kobalt besitzt eine dun- 

 klere, röthliche Farbe, ist gleichfalls dehnbar, widersteht aber dem 

 Zerreissen viel besser als das Eisen. Schwache Säuren wirken auf 

 beide Metalle nur sehr langsam ein; aber sie lösen sich in Salz- 

 und Schwefelsäure, selbst wenn diese verdünnt sind; das beste Lö- 

 sungsmittel ist Salpetersäure. Die entstehenden Lösungen enthalten 



In der Technik werden häufig auch unreine Kobaltverbindungen verwandt und 

 zwar zur Darstellung der Smalte — eines durch Kobaltoxyde blau gefärbten Glases. 

 In gepulvertem Zustande wurde dieses Glas früher als eine sich durch ihre Feuer- 

 beständigkeit auszeichnende blaue Farbe benutzt Gegenwärtig ist die Smalte meist 

 durch Ultramarin, Kupferlazur und and. verdrängt worden und wird ausschliesslich 

 zum Färben von Glas, Fayence und Porzellan benutzt. Man bereitet die Smalte 

 durch Zusammenschmelzen von Zaffer mit Quarz und Pottasche in Tiegeln. Hierbei 

 sammelt sich unter dem die obere Schicht bildenden flüssigen Kobaltglase — der 

 Smalte, die aus Kieselerde, Kobaltoxydul und Kaliumoxyd besteht, am Boden des 

 Tiegels eine metallische Masse an, in welche fast alle dem Zaffer beigemengte 

 Metalle: Nickel, Arsen, Kupfer, Silber und and. übergehen. Diese Masse bildet 

 die sogen. Kobaltspeise, welche auf Nickel verarbeitet wird. Die Smalte enthält 

 gewöhnlich etwa 70 pCt. Kieselerde 20 pCt. Kali und Natron und 5—6 pCt, Kobalt- 

 oxydul; der Rest besteht aus den Oxyden anderer Metalle. 



